Einzelne Mineralien. 



191 



Mineralien der Zinckenitgruppe 

 bergit. 



Zinckenit, Sartorit, Emplectit und Wolfs- 

 K. Busz. 



Hj. Sjögren: Über die Kry stallform und chemische Zu- 

 sammensetzung des Boulangerit. (Geol. Foren, i Stockholm För- 

 handl. 19. 1897. p. 153.) 



Vom Stegort in der Sala- Grube stammende, f einstrahlige bis faserige 

 und filzige, in grosskrystallinischem Kalkspath eingewachsene Massen von 

 Boulangerit ergaben beim Auflösen des Kalkspaths nadeiförmige Säulchen, 

 von denen einige in der Prismenzone deutliche Flächen erkennen Hessen. 

 Endflächen waren ebenfalls angedeutet, doch konnte nur ein Winkel mit 

 hinreichender Sicherheit gemessen werden. Die Krystalle sind entweder säulig 

 nach der Längsaxe oder etwas tafelförmig nach der Querfläche ooPöö (100), 

 in beiden Fällen aber stark in der Verticalrichtung gestreift. Die Messungen 

 ergaben Isomorphie des Boulangerit mit Diaphorit. Der Boulangerit ist 

 rhombisch ; a : b : c — 0,5527 : 1 : 0,7478 [aus welchen Winkeln ? Ref.], 

 während a : b : c = 0,4919 : 1 : 0,7346 beim Diaphorit (nach Zephauovich) ist. 

 Beobachtet wurden die Gestalten : ooPöö (100), ooPöo (010), ooP14 (1 . 14 . 0), 

 ooPlO (1.10.0), ooP8(180), ooP6(160), ooP4(140), ooP2 (120), ooP (110), 

 ooPf (320), ooP2 (210), |Po6 (012). Die an einem und demselben Krystall 

 gemessenen Werthe enthält die Tabelle: 



Gemessen 



(010) 



(140) 



(120) 



(110) 



(320) 



(210) 



(160) 



(180) 



(1 .10 



(1 . 14 



(100) 



(012) 



155° 50' 

 138 5 

 119 5 

 110 9 1 

 105 50 

 163 32 

 167 30 

 170 5 

 172 40 

 90 15 

 110 30 



155° 40' 

 137 45 

 119 - 

 110 5 



163 15 

 167 20 



155° 40' 

 137 55 



111 5 



155° 40' 

 137 55 



Berechnet Diaphorit 

 155° 40' 153° 48' 



45 90 5 89 50 



137 52 

 118 56 

 110 14 

 105 27 

 163 14 

 167 

 169 45 

 172 39 

 90 — 

 110 30 



135 28 



16 — 



110 50 



Das specifische Gewicht des Minerals bestimmte R. Mauzelius zu 

 6,185 (6,182—6,188) bei 16,5°. Seine Analyse ergab: 





a 



b 



c 



Mittel 



Quotienten 



Pb 



. 55,22 







55,22 



0,267 j 





Ag 













5,03 



Zn 



. 0,06 







0,06 



0,001 J 





Sb 



25,65 



25,43 





25,54 



0,213 



4,00 



S 







18,91 



18,91 



0,591 



11,10 



Unlöslich (Silicat) . 



. 0,23 







0,23 















99,96 







In der Tabelle steht (als Druckfehler) der Normalenwinkel 69° 75'. 



